\\<:i- 



On voit facilcment qu'on peut genera 

 alors a la conclusion suivante : 



La determination dvs congruences t>( ', 



resolution d'un systeme complet, < 

 d'ordrep -f- 2, pour lesquels m = n. 



CHIMIE PHYSIQUE. — Action des additions 

 de dilatabUitc drs aciers an nickel. Note ( '* ' 



Certaines applications des aciers au nickel rendent desirable Taccroisse- 

 ment, dans ces alliages, des additions metallurgiques au dela des quantity 

 strictement indispensables a leur elaboration, 011 Tadjonction de certains 

 metaux augmentant leur aptitude a des emplois particuliers. 



Le manganese, dont une faible quantite est necessaire au forgeage des 

 ingots, peut etre incorpore aux aciers au nickel de composition raoyenne 

 jusqu'a une proportion de 8 pour 100 environ, et rend ces alliages propres 

 au moulage. 



Le carbone est generalement present dans la proportion de 0,1 pour ion. 

 <>n peut, en partant de metaux tres purs, descendre au-drssous deceit 

 valeur, ou monter jusque vers o,5 ou 0,6 pour 100, en vue d'elever la 

 limite elastique des alliages. 



Le chrome agit de meme sorte sur la limite elastique; it s'allie presque 

 en toutes proportions aux aciers au nickel; mais, a partir de 10 pour 100 

 environ, le forgeage exige des precautions particulieres. Le tungslene 011 le 

 vanadium peuvent superposer leurs effets a ceux du chrome. 



■Lai fait une etude tres detaillee de 1'action du manganese, du chrome et 

 du carbone sur la dilatabilite des aciers au nickel dans tout le domaine des 

 alliages aisement realisables, en meme temps qu'une recherche sommaire 

 avec une seule serie d'alliages a 5 pour 100 de cuivre, dont 1'interU es! 

 seulement documentairc. 



La caracteristique essentielle des resultats obtenus dans cctte etude 

 d'ensemble, (jui a port/' sur un total de pres de deu.\ cents alliages realises 

 aux Aeieries d'Imphy, est donnee dans les deux dia grammes ci-jomts. 



Le point zero des ordonnees, dans le premier diagramim-. lurmv la 



